— /// — 



nung Zerrieselung- belegt werden. I. H. L. Vogt liat^) dei"- 

 artige Ersctieinimgen beschrieben. Schlacken,- die sich der 

 Zusaramen&etzLing Cao Si O4 nähern, fließen aus dem Ofen, 

 kristallisieren und zerfallen dann bei der Abkühlung zu 

 Staub, dem sog. Hüttenmehl. A. L. D'Ay lund E. S. Shephekd^) 

 haben die Erscheinung geklärt. Es handelt sich um Um- 

 wandlungien von a- zu ß- zu Y-Ga2 Si O4, deren Dichten mit 

 3,27, 3,28 und 2^974 angegeben werden. 



Die Ursache des Zerfalls ist also eine Volumverände- 

 11mg der einzelnen Mineralkomponenlen. Spannungen an 

 den Grenzflächen der Komponenten führen dann zu dem 

 staubai'tigen Zerfall des Erstarr ungsioroduktes. Derart sind 

 aber die beobachteten Erscheinungen der Kontraktion nicht. 

 Nicht um Zerleg-mig bis zur Korngi'öße der homogenen Kom- 

 ponenten, sondern um solche zu größeren heterogen zu- 

 sammengesetzten Komplexe handelt es sich. Diese aber 

 sind nicht g'ut auf Umwandlungen der Mineralkomponenten 

 zurückzufühi^en. 



EiS sind je<:loch aus der Verhüttungstechnik andere Zer- 

 fallserscheinungen bei Schlacken bekannt, die eher als An- 

 aloga zu den Kontraktionsformen des Dialjases in Betracht 

 kommen. Es ist vielfach zu beobachten, daß die Zerrieselunig 

 zu staubförmigem Hüttenmehl; die K. Endell^") übrigens 

 der Umwandhuig instabiler, bei iaugsamer Abkühlung ge- 

 bildeter Melilithmischkristalle zuschieibt, auf den Kern großer 

 Schlackenblöcke beschrä,nkt ist, der sich langsamer abkühlt 

 als die äußern Ki^uste. (Bei künstlichen Orthosilikatschmelzen 

 hat P. Hbemannh) festgestellt, daß die Zeriieselung erst 

 unterhalb der Rotglut stattfindet.) Die Kruste dagegen ent- 

 liält mstabile Melilithe. die bei schneller Abkühlung ge- 

 bildet, eine größere Beständigkeit zeigen. Die Kruste zer- 

 fällt meist innerhalb zwei Wochen zu großen Blöcken un- 

 regelmäßig prismatischer, oft basaltähnlicher Form. Ge- 

 stützt auf ältere Versuche von P. Hbbmanni^)^ der die 

 z-errieselungshemmende Wirkung von Magnesia bei künst- 

 lichen (Ca CO3, Si Oo, und Mg 0) Schmelzen erkannte, stellte 

 Endbll experimentell fest, daßi bei Kalziumorthosilikat- 

 schmelzen auch Mn Ö luid Ee« O., eine zerrieselungsver- 



") In: DoELTEß. Hand-buch der Mineralchcinie, Bd. 1. S. 953. 

 "). Amer. Journ. of Sciences, vol. 22, 190G. 

 '") K. Endell, libei' den Zerfall von Hocholeiischlacken. 

 si.ilil und Eisen. 1920, Bd. -10. S. 213. 



'L) Diese Zeitschr.. litOC, Brl. 58. S. 39G. 

 '-') Kbenda. S. 402. 



